432 Sitzung der physikalisch-matheniatiscnen K\as.se vom 2. November 1922 



pfehlen, doch muß bei letzterer Verwendung erst dicKrfahrung zeigen, daß hier- 

 bei keine Nachteile auftreten, wie z. B. allzu große Trägheit des Instruments. 

 In den beigefügten Tabellen sind neben den Dickenangaben in Milligramm 

 pro Quadratdezimeter, die durcli Wägung der Metallunterlagen vor und nach der 

 Schwärzung erhalten wurden, noch die absoluten Maße in u angegeben. Diese 

 wurden mit einem Zeißschen Mikroskop bestimmt, indem mit einem kleinen 

 Hölzchen ein kurzer Streifen der Schwärzung entfernt wurde, so daß das 

 blanke Metall zutage trat. Man konnte nun das Mikroskop einmal auf das 

 Metall, das andere Mal auf die Schichtoberfläche zu beiden Seiten des Streifens 

 einstellen, aber nicht unmittelbar am Rande, weil sich hier leicht ein kleiner 

 Wall durch das Beiseiteschieben der Schicht bildet. Die Tubusverschiebung 

 ergibt unmittelbar die absolute Dicke. Solche Beobachtungen wurden an ver- 

 schiedenen Stellen gemacht. Dabei wurden keine systematischen Fehler in 

 der Verteilung des Schwärzungsmittels auf den Platten festgestellt. Die Ruß- 

 Natronwasserglasschichten sind so fest, daß man sie auch direkt mit einem 

 Schraubenmikrometer messen kann, doch zeigte sich, daß die hierdurch er- 

 haltenen Werte sämtlich zu groß sind, da dann nur die Stellen maximaler 

 Dicke gemessen werden. Auf Figur 2 und 3 sind in den Nebenkurven die 

 Dicken als Funktion der Gewichtsmengen für Ruß und Platinschwarz auf- 

 getragen. Ks sind keine linearen Funktionen, wie man zuerst anzunehmen 

 geneigt war. Die Dicke wächst später nicht mehr so stark wie im Be- 

 ginn. Blau erklärt sich das leicht, wenn man annimmt, daß beim Berußen, 

 bzw. Bemooren die neu hinzukommenden Mengen teilweise zum Auffüllen 

 der Lücken in den bereits niedergeschlagenen Schichten verwendet werden. 

 Infolgedessen nimmt die mittlere Dichte mit wachsender Gesamtdicke zu. Sic 

 beträgt für eine Rußschicht von 43 u nur 0.037, bei 255 ^a dagegen 0.050. 

 Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Platinmoor. Die Dichte nimmt zwischen 

 5 (U und 20 iJ. von etwa 2.0 bis 2.5 zu. Die Dichte des kompakten, d.h. 

 komprimierten Rußes beträgt nach Hrn. Stark' 2.1, während er für seine 

 sehr dicken Schichten ein spez. Gewicht von 0.055 fand. Da somit eine 

 Rußschicht nichts anderes als eine durch rund 2°/o fein verteilter Kohleteilchen 

 getrübte Luftschicht ist, so kann die Wärmeleitung in der Hauptsache nur 

 von der Luft übernommen werden, ist also äußerst gering. Beim Platinmoor 

 beträgt die Konzentration der Teilchen mit Rücksicht auf das spez. Gewicht 

 des festen Platins von 21.4 ungefähr io°/o. Ist also bedeutend höher, wie 

 man bei der besseren Wärmeleitfähigkeit der Schichten vermuten muß. Unter 

 diesen Umständen ist zu erwarten, daß sich durch äußere Einflüsse, wie z. B. 

 Adsorption von Wasserdanipf aus der Luft, sehr leicht die innere Struktur 

 der Flächen ändern kaim, und es darf nicht verschwiegen werden, daß Wie- 

 derholungen der Versuche manchmal zu abweichenden Resultiten führten, 

 die nur durch eine inzwischen eingetretene Änderung der Substanz erklärt 

 werden konnten. Das Natronwasserglas-Rußgemisch erreicht zwar mit einer 

 Dichte von 0.3 lange nicht den Betrag der einzelnen kompakten Bestandteile, 

 aber Veränderungen der Schicht Avurden nicht bemerkt. 



.1. Stark, Wied. Ann. 62, 1897, S. 353. 



